— 235 — 



Ätzung mit kalter Salzsäure. Ein Spaltblättchen , wenige 

 Sekunden mit concentrirter Säure geätzt, zeigte Ätzgrübchen in der Stellung 

 der vorhin erwähnten Ätzhügel. In den übrigen Fällen erschienen wieder 

 Ätzhügel. 20 procentige Säure liefert bei einer Ätzdauer von einigen Stun- 

 den die besten Resultate. Auf dem Oktaeder bilden sich bei derartiger 

 Behandlung dreiseitige Ätzgrübchen, deren Flächen denen eines Triakis- 

 oktaeders entsprechen. Die Lichtfigur ist ein 3-strahliger Stern, dessen 

 Strahlen bei lange dauernder Ätzung öfter gegliedert erscheinen. Bei einem 

 Pribramer Krystall bildeten die Flächen von -f (553) , bei einem solchen 

 von Neudorf von 20 (221) die Ätzfigur. Bei kurz dauernder Ätzung mit 

 verdünnter Säure sind die Ätzflächen Rhombendodekaederflächen. Die 

 Würfelflächen zeigen bei sehr schwacher Ätzung in verdünnteren Säuren Ätz- 

 hügel, deren Flächen dem Oktaeder angehören, bei Ätzung mit 12 — 15-pro- 

 centiger Säure Dodekaederätzflächen, bei Anwendung stärkerer Säure Ätz- 

 hügel, deren Flächen Triakisoktaedern oder diesen nahe kommenden Hexakis- 

 oktaedern entsprechen. Die Ätzzone des Bleiglanzes ist mithin die von 

 ooO (110) zu (111). Auffallender Weise entstehen indess manchmal auf 

 dem Würfel Ätzflächen, die steiler sind als die Flächen, welche in dieser 

 Zone liegen. An einem Krystall von Neudorf erschienen auf der Rhomben- 

 dodekaederfläche parallel der langen Diagonale derselben verlaufende Riefen, 

 deren Flächen Triakisoktaederflächen sind, die den nächstliegenden Ätz- 

 flächen auf der benachbarten Oktaederfläche nahe kommen. Eine auf den 

 Riefen befindliche doppelte schiefe Streifung kommt durch das oscillatorische 

 Auftreten aller 3 Ätzflächen desselben Oktanten zu Stande. Die Lichtfigur 

 ist wie die Ätzfigur disymmetrisch. 



Auf die Ausbildung der Ätzfiguren sind Temperatur und Concentration 

 der Säure, sowie die Ätzdauer von Einfluss. Bei gewöhnlicher Temperatur 

 greift nur eine 12 — 20 procentige Säure den Bleiglanz regelmässig an. 

 Innerhalb dieser Grenzen bewirken niedere Concentrationsgrade im All- 

 gemeinen Oktaederätzung. Nur bei sehr langer Ätzdauer treten daneben 

 auch Ätzflächen parallel ooO (110) auf. Säuren mittlerer Concentration 

 (ca. 15 °/ ) lassen im Allgemeinen Ätzflächen parallel ooO (110) erscheinen. 

 Nur bei sehr kurzer Ätzdauer erblickt man auf ooOoo (100) solche parallel 

 (111). Bei Anwendung von Säuren höherer Concentration entstehen all- 

 gemein Triakisoktaeder, auf ooOoo (100) auch diesen nahestehende Hexakis- 

 oktaeder. Eine Verlängerung der Ätzdauer bewirkt, wenn man nach kurzen 

 Zeitintervallen vergleicht, ein Näherrücken der Ätzflächen an die Oktaeder- 

 fläche, wenn man nach längeren Zeitintervallen vergleicht, ein Zustande- 

 kommen steilerer, vom Oktaeder weiter entfernter Ätzflächen. Bleiglanz- 

 krystalle verschiedener Fundorte, ja Schichten desselben Krystalls zeigen 

 indess grosse Unterschiede in der Lage der Ätzflächen. Das Parameter- 

 gesetz ist insofern von Einfluss auf die Lage der Ätzflächen, als die unter 

 verschiedenen Umständen an verschiedenen Bleiglanzkrystallen auftretenden 

 Ätzflächen sich stets Flächen mit einfachen Indices nähern. Dieser Einfluss 

 wird vom Verfasser für die Ätzflächen der Ätzzone nachgewiesen. 



Fr. Rinne. 



